696 ACADEMIE DES SCIENCES. 



Tout corps sollicite par une force pendant un temps tres court subit une 

 deformation instantanee qui disparait completement et immedialement 

 avec la force mise en oeuvre. (Test Yclasiiciiv mslantanee. 



En laissant, au contraire, la force continuer son action, de nouvelles 

 deformations se produisent, qui croissent avec le temps, mais de plus en plus 

 lentement, et semblent tendre asymptotiquement vers une limite deter- 

 minee. Apres suppression de la force, il se produit d'abord une deformation 

 instantanee, egale et de signe contraire a celle du debut, mais insuffisante 

 pour ramener le corps a ses dimensions primitives. En abandonnant alors 

 le corps a lui-meme, la regression continue et la deformation tend dans 

 certains cas a disparaitre completement. Cette seconde phase de la defor- 

 mation reversible, qui est fonction du temps, a ete designee par M. Bouasse 

 sous le nom d'e/asticite subpermancntc ou reactivite. 



Dans le cas des metaux ordinaires, pris a la temperature ambiante, la 

 reactiviteest extremement faible par rapport a l'elasticite instantanee. Pour 



sur des fils tres fins et tres longs, capables de supporter des torsions de 

 plusieurs circonferences sans prendre de deformation permanente. Ce 

 phenomene, certainement tres curieux au point de vue scientifique, paraissait 

 trop faible pour presenter un interet pratique quelconque. 



Au cours de recherches sur les proprietes des verres, a leur temperature 

 de recuit, et sur la plasticite de l'acier, a la temperature de forgeage, nous 

 avonsreconnu que ce phenomene de la reactivitc prenait une importance 

 considerable aux temperatures elevees, amenant des deformations del'ordre 

 de grandeur de celles de l'elasticite instantanee et meme bien superieures. 



Le tableau et les figures suivantes donnent les resultats des mesures 

 (deplacement d'un spot lumineux produit par un miroir spberique sur une 

 regie divisee) faites par torsion sur une baguette de verre ordinaire de 

 laboratoire, d'environ 6 mm de diametre, et sur une barre d'acier doux a o,I 

 de carbone de 5 n,m de diametre. 



Les eprouvettes ont etc soumises pendant la premiere demi-heure a un 

 couple moteur, et abandonnees a elles-memes pendant la demi-heure 



